Jurnal Perikanan Tropis
Volume 8, Nomor 2, 2021 http://jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572

## ANALISIS KEKUATAN KOMPOSIT IJUK SEBAGAI BAHAN PENGGANTI FIBERGLASS PADA KAPAL

## STRENGTH ANALYSIS OF PALM FIBER COMPOSITES AS A SUBSTITUTE MATERIAL FOR FIBERGLASS ON SHIP
Muhammad Agam Thahir 1 , Muhammad Arif Nasution 2 , Hafinuddin 1 , Surya Bima Ridho Mutaqin 3
1 Program Studi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar 2Program Studi Sumber Daya Akuatik, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar
3 Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar Korespondensi: m.agamthahir@utu.ac.id

## Abstract
This  study  uses  a  quantitative  experimental  method  using  a  Completely  Randomized  Design  (CRD) with  2  treatments  and  3  replications.  The  palm  fibers  composite  was  made  by  following  the compression  test  standard  of  SNI  03-3958-1995  and  the  tensile  test  standard  of  ASTM  D3039.  The hand  lay  up  method  is  used  in  the  manufacture  of  composites  by  applying  resin  to  the  mold  with  a roller  brush.  The  compression  and tensile  tests  were carried  out  using the  Gotech  Testing Machine (GT  7001  LC  30).  The  results  of  the  compression  test  of  the  palm  fiber  composite  909.19  Mpa, the tensile  test  10.82 Mpa,  based  on the test  results,  a  comparison  was  made  with  the  BKI  (Indonesian Classification  Bureau)  standard,  it  is  known  that  the  fiber  composite  can  only  meet  the  minimum standard of compressive strength determined by BKI 100 Mpa, while the value of the tensile strength has not been able to meet the minimum standard specified by BKI 150 Mpa.
Keywords : Fiberglass, palm fiber composite. compression test

## I. Pendahuluan
Kapal,  nalayan  dan  alat  tangkap  merupakan  3  unit  penangkapan  ikan  yang  vital  dan tidak  dapat  dipisahkan  (Yulianto et  al. 2013).  Hakekatnya  nelayan  membutuhkan  alat tangkap  dan  kapal  untuk  mengekploitasi  sumberdaya  perikanan.  Alat  tangkap  digunakan untuk melakukan penangkapan ikan. Kapal sebagai instrumen menuju fishing ground , media pengangkut,  baik  hasil  tangkapan  dan  alat  tangkap.  Umumnya  nelayan  tradisonal  masih menggunakan kapal berbahan kayu, hal tersebut akan berdampak pada eksploitasi hutan yang berlebihan,  oleh  karena  itu  dibutuhkan  solusi  untuk  mengurangi  penggunaan  kapal  kayu. Bahan fiberglass nantinya  menjadi trend pengganti  kayu  dalam  pembuatan  kapal. (Romadhoni dan Nuhasanah, 2017).
Fiberglass merupakan  campuran  bahan  kimia  yang  akan  mengeras  setelah    bereaksi. Keuntungan bahan fiberglass; ringan, mudah dibentuk (Romadhoni et al. 2015). Penggunaan fiber bagi nelayan tradisonal masih di rasa berat karena harga bahan baku fiber cukup mahal, oleh karena itu digunakan bahan komposit pengganti fiberglass .
Komposit adalah serat alam yang telah di rekayasa, yang memiliki sifat kimia dan fisik berbeda  setiap  bahannya.  Keungulan  bahan  komposit;  berat  jenisnya  yang  rendah, kekuatannya  tinggi,  tahan  terhadap  karat  dan  biaya  perakitan  murah  (Rahman  dan  Kamiel, 2011), akan tetapi hingga saat ini, penggunaan komposit serat alam di dunia industri tingkat pemanfaatannya masih rendah.
Pemanfaatan  serat  ijuk  pohon  aren  memiliki  keunggulan  yaitu  tahan  lama,  tahan terhadap  asam  dan  garam  air  laut,  tahan  terhadap  serangan  rayap  tanah    serta  lebih  ramah
Jurnal Perikanan Tropis
Volume 8, Nomor 2, 2021 http://jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
lingkungan karena mampu terdegradasi secara alami (Mahmuda et al. 2013). Serat ijuk yang mudah  didapat  disekitar,  diharapkan  dapat  membantu  nelayan  dan  meringankan  biaya pembuatan  kapal,  akan  tetapi  penggunaan  serat  ijuk  bagi  kapal  nelayan  masih  perlu  dikaji lebih  lanjut  terhadap  ketahanan  serat  ijuk.  Berdasarkan  uraian  tersebut  dilakukanlah penelitian untuk mengkaji kekuatan serat ijuk dalam penggunaannya sebagai bahan komposit pengganti fiber, sehingga dapat diketahui penggunaan yang tepat pada kapal.

## II. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  eksperimen  dan  bersifat  kuantitatif  yang memaparkan  secara  jelas  hasil  eksperimen  di  laboratorium  terhadap  sejumlah  benda  uji. Pembuatan  spesimen  komposit  uji  tekan  dilakukan  menggunakan  standar  uji  Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3958-1995, spesimen uji tarik dilakukan dengan menggunakan standar ASTM D3039.
Gambar 1. Rancangan spesimen uji tekan
Gambar 2. Rancangan spsimen uji tarik
Jurnal Perikanan Tropis
Volume 8, Nomor 2, 2021 http://jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
Pengumpulan  data  dilakukan  di  laboratorium.  Pengujian  spesimen  yang  dilakukan adalah uji tekan ( bending ) dan uji tarik. Pengujian dilakukan pada 3 spesimen yaitu fiberglass sebagai control dan komposit serat ijuk. Pengujian dilakukan pada masing-masing spesimen sebanyak  3  kali  pengulangan  dengan  2  macam  uji  yaitu  tekan  dan  tarik.  Data  yang  akan dikumpulkan adalah data kekuatan maksimum yang di peroleh spesimen.

## III. Hasil dan Pembahasan
Pengujian  dilakukan  di  Laboratorium  Uji  Bahan  Jurusan  Teknik  Mesin,  Politeknik Negeri  Bengkalis,  dengan  menggunakan  alat  uji Gotech  Testing  Machines  INC .  model  GT- 7001-LC 30 dengan kapasitas 30 Ton.
Gambar 3. Proses pengujian tekan
Gambar 4. Proses pengujian tarik
Hasil  pengujian  yang  diperoleh  berupa  data  dalam  bentuk  angka-angka  (nilai)  dari setiap spesimen komposit yang diuji.  Data yang  dioperoleh berupa data kekuatan tekan  dan kekuatan tarik komposit dengan satuan Newton (N), data selanjutnya dikonversi menjadi data dengan  satuan  Mpa  (Mega  Pascal).  Pengkoversian  data  dilakukan  dengan  menggunakan bantuan perangkat lunak MS Excel 2013.
Jurnal Perikanan Tropis
Volume 8, Nomor 2, 2021 http://jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572

## UJi Tekan
Data  hasil  pengujian  tekan  di  analisis  dengan  menggunakan  analisis  deskriptif komparatif  dengan  menggunakan  perangkat  lunak  ms  Excel  2013.  Pengkomparasian dilakukan  antara  komposit  berpenguat  ijuk  dengan  komposit  fiber.  Hasil  pengujian  tekan dapat dilihat pada gambar 5 .
Gambar 5. Hasil pengujian tekan
Berdasarkan  gambar  5,  dapat  diketahui  bahwa  kekuatan  tekan  komposit  fiber  masih lebih  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  komposit  ijuk.  Dapat  diketahui  bahwa  meskipun kekuatan tekan komposit fiber lebih tinggi, akan tetapi komposit fiber mengalami penurunan kekuatan tekan yang signifikan jika dibandingkan dengan komposit ijuk. Nilai kekuatan tekan rata-rata  komposit  ijuk  lebih  tinggi  apabila  dibandingkan  dengan  nilai  rata-rata  komposit fiber. Komposit ijuk juga dapat memenuhi nilai kekuatan tekan minium yang ditentukan oleh BKI (Biro Klasifikasi Indonesia).
Gambar 6. Perbandingan kekuatan tekan  komposit ijuk dengan BKI 100 1317,69 909,19 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 BKI FRP IJUK Mpa Spesimen
Jurnal Perikanan Tropis
Volume 8, Nomor 2, 2021 http://jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
Berdasarkan  gambar  6  dapat  diketahui  bahwa  kekuatan  tekan  rata-rata  komposit  ijuk lebih  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  standar  Biro  Klasifikasi  Indonesia,  oleh  karena  itu, berdasarkan  kekuatan  tekan  rata-rata  komposit  ijuk,  dapat  dikatakan  bahwa  komposit  ijuk dapat digunakan sebagai pengganti fiber pada kapal perikanan berukuran maksimal 5 GT.

## Uji Tarik
Pengkomparasian  dilakukan  antara  komposit  berpenguat  ijuk  dengan  komposit  fiber. Hasil pengujian tekan dapat dilihat pada gambar 7.
Gambar 7. Hasil pengujian tarik
Berdasarkan  gambar  7,  dapat  diketahui  bahwa  kekuatan  tarik  komposit  fiber  masih lebih  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  komposit  ijuk.  Dapat  diketahui  bahwa  meskipun kekuatan tekan komposit fiber lebih tinggi, akan tetapi komposit fiber mengalami penurunan kekuatan tekan yang signifikan jika dibandingkan dengan komposit ijuk. Nilai kekuatan tarik rata-rata  komposit  ijuk  juga  lebih  rendah  apabila  dibandingkan  dengan  nilai  rata-rata komposit fiber. Komposit ijuk juga tidak dapat memenuhi nilai kekuatan tarik minium yang ditentukan oleh BKI (Biro Klasifikasi Indonesia).
Jurnal Perikanan Tropis
Volume 8, Nomor 2, 2021 http://jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
Gambar 8. Perbandingan kekuatan tarik komposit ijuk dengan BKI
Berdasarkan  gambar  8  dapat  diketahui  bahwa  kekuatan  tarik  rata-rata  komposit  ijuk lebih  rendah  jika  dibandingkan  dengan  standar  Biro  Klasifikasi  Indonesia,  oleh  karena  itu, berdasarkan  kekuatan  tarik  rata-rata  komposit  ijuk,  dapat  dikatakan  bahwa  komposit  ijuk masih belum dapat digunakan sebagai pengganti fiber pada kapal perikanan.

## IV. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  kekuatan  tekan  rata-rata komposit  ijuk  melebihi kekuatan  tekan  minimum  yang  ditentukan  oleh BKI.  Komposit  ijuk dapat digunakan sebagai pengganti fiber dalam kekuatan tekan. Kekuatan tarik komposit ijuk masih belum bias memenuhi  kekuatan tarik minimum  yang ditentukan oleh BKI. Komposit ijuk belum dapat menggantikan fiber dalam kekuatan tarik.

## Daftar Pustaka
Yulianto, E S. Iskandar, B H. Purwangka, F. 2013. Desain Perahu Fiberglass Bantuan LPPM IPB  di  Desa  Cikahuripan,  Kecamatan  Cisolok,  Sukabumi  ( Fiberglass Boat  Design LPPM  IPB  Donation  in  Cikahuripan  Village,  Cisolok  District,  Sukabumi). Buletin Psp . 21 (1): 31-50.
Romadhoni  dan  Nuhasanah.  (2017,  Oktober).  IbM  Aplikasi  Pembuatan  Kapal  Nelayan Fibreglass  mengunakan  Komposit  Kain  Bekas.  Dipresentasikan  pada  Semnas  IIB Darmajaya.
Romadhoni. Pardi. Polaris, N. 2015. The Use Of Composit Materials Alternative Fiberglass ( Coco  Fibers  dan  Rags )  On Fiberglass Ship  In  Traditional  Shipyards  Bengkalis Regency. Jurnal Kapal . 12 (3): 121-132.
Rahman, M.B.N dan Kamiel, B  P. 2011. Pengaruh Fraksi Volume Serat terhadap Sifat-sifat Tarik Komposit Diperkuat Unidirectional Serat Tebu dengan Matrik Poliester. Jurnal Ilmiah Semesta Teknika. 14 (2): 133-138.
Mahmuda,  E.  Savetlana,  S.  Sugianto.  2013.  Pengaruh  Panjang  Serat  Terhadap  Kekuatan Tarik Komposit Berpenguat Serat Ijuk Dengan Matrik Epoxy . Jurnal Fema.1 (3): 79-
84.
150 64,61 10,82 0 20 40 60 80 100 120 140 160 BKI FRP IJUK Mpa Spesimen
Jurnal Perikanan Tropis
Volume 8, Nomor 2, 2021 http://jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
Trisna,  H  dan  Mahyudin,  A.  2012.  Analisis  Sifat  Fisis  Dan  Mekanik  Papan  Komposit Gipsum Serat Ijuk Dengan Penambahan Boraks ( Dinatrium Tetraborat Decahydrate ). Jurnal Fisika Unand . 1 (1): 30-36.